— 832 — 



7) Lungo la linea EHF, si verifica la trasformazione degli «-cri- 

 stalli misti monorifrangenti, di Ag I in Cu I, nei /?- cristalli birifrangenti il 

 cui campo di esistenza è limitato all'area EHF G E. 



8) La curva CE è il luogo del principio della trasformazione di tali 

 cristalli misti birifrangenti, nella modificazione y monorifrangente, stabile a 

 basse temperature. 



La Fr è invece quello della trasformazione diretta degli a- nei y- cri- 

 stalli misti. 



Lungo la rD si verifica la trasformazione dei cristalli misti fluenti, 

 monorifrangenti, di a Agi nell'a Cui, in quelli, pure monorifrangenti ma non 

 plastici, di a Agi in y Cui. 



9) Lungo la curva Cf L, ha termine, nelle condizioni sperimentali 

 delle ricerche termiche e dilatometriche, la trasformazione suddetta ; mentre 

 nell' ipotesi di perfetto equilibrio fra le varie fasi durante il raffreddamento, 

 tale curva dovrebbe avere la direzione Cfh, se non è molto errato il prendere 

 come limite massimo di solubilità di Agi nel y Cui, a 147°, quello trovato 

 a temperatura ordinaria, cioè dell' 86 % mol. Agi. 



10) A 147°, lungo la retta DL si ha la trasformazione di a Agi 

 rimasto puro, dopo la formazione degli ultimi cristalli misti di y Cui a mas- 

 sima concentrazione in Agi, nella fase esagonale. 



11) Nell'area CfhMPC esistono soltanto soluzioni solide di Agi 

 in y Cui, mentre nell'area 31hDNM esistono, oltre ad esse, anche i cristalli 

 birifrangenti di /?AgI, ad esse meccanicamente commisti. 



Se un composto si formasse fra Cui ed Agi, si sarebbe dovuto poter 

 osservare termicamente alla temperatura della sua formazione o trasforma- 

 zione, l' invarianza dell'equilibrio, mentre il complesso di tutte le esperienze 

 riferite, esclude tale ipotesi e dimostra che il concetto universalmente accettato 

 della costituzione della miersite è, come già a priori mi sembrava possibile, 

 effettivamente errato. 



Anche la cuprojodargirite, che, secondo Schulze, dovrebbe corrispondere 

 ad un composto della formola Cui. Agi, dev'esser considerata come una solu- 

 zione solida analoga alla miersite, quantunque a minor concentrazione in Agi; 

 ed entrambi questi minerali, date le loro strette analogie chimiche, fisiche e 

 cristallografiche, riscontrate anche nelle soluzioni solide artificiali da me otte- 

 nute, si potrebbero raggruppare sotto un solo nome. 



Seguendo il concetto della priorità, generalmente adottato in simili casi, 

 si dovrebbe conservare il nome di cuprojodargirite proposto da Schulze nel 1892, 

 ed abbandonare quello di miersite adottato da Spencer, sei anni dopo, per il 

 minerale di Broken Hill ; considerando, però, che quest'ultimo fu dallo Spencer 

 studiato bene cristallograficamente, mentre del primo, a tale proposito, nulla 

 si conosce, sembra più logico di conservare il nome di miersite, tanto più che 

 l'altro sarebbe molto improprio, poiché presuppone in tale minerale un'ana- 



